b) Inspeção ultrassónica, em conformidade com a norma BS 5045, parte 1, anexo 1-B, ou método de CND equivalente e demonstrado, para garantir que a dimensão máxima de defeito não exceda a dimensão indicada no projeto. 8.4.2. Ensaio de pressão hidrostática Cada cilindro acabado deve ser sujeito a um ensaio de pressão hidrostática, em conformidade com o ponto A.11 (apêndice A do presente anexo). O fabricante define o limite adequado de expansão volumétrica permanente para a pressão de ensaio utilizada, mas em caso algum deve a expansão permanente ultrapassar 5 % da expansão volumétrica total à pressão de ensaio. Os cilindros que não cumpram o limite de rejeição definido são rejeitados e enviados para destruição ou para utilização em ensaios de lotes. 8.5. Ensaios dos cilindros por lotes 8.5.1. Generalidades Os ensaios por lotes devem ser realizados em cilindros acabados representativos da produção normal e providos de marcação identificativa. Selecionam-se ao acaso, em cada lote, dois cilindros ou, conforme o caso, um cilindro e um invólucro. Se forem ensaiados mais cilindros do que os exigidos por este anexo, documentam-se todos os resultados. Estes cilindros são sujeitos, no mínimo, aos ensaios mencionados em seguida. Se forem detetados defeitos no revestimento externo antes de autocintagem ou de um ensaio de pressão hidrostática, o revestimento externo pode ser completamente removido e substituído. a) Ensaios dos materiais por lotes. Submete-se um cilindro, um invólucro ou uma amostra-padrão para o tratamento térmico representativos de um cilindro acabado aos seguintes ensaios: i)